178 MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
(lîg. 10 et 11) ; quand ils sont microscopiques, ils deviennent parfois 
lamelleux suivant p (001). 
Type IV. Cristaux avec /d dominant et allongement suivant l’axe 
vertical comme dans le zircon, les formes dominantes du pointement 
sont soit aiguës, soit obtuses; ce type, fréquent dans l’anatase de Binn, 
ne se rencontre pas dans les gisements français. 
Dans tous les cristaux d’anatase, les octaèdres b’‘ dominent sur les 
octaèdres . 
Clivages. Clivages p (001) et (111) parfaits. Cassure conclioïdale. 
Dureté. 5,o à 6. Fragile. 
Densité. 3,82 à 3,93 montant à 4.11 ou 4.16 après calcination. 
Coloration. Bleu indigo, jaune, brun verdâtre, noire. La coloration 
est souvent très irrégulière dans les cristaux de l’Oisans. Cette irrégu- 
larité se montre à peu près constante dans les lames minces qui sont 
alors tachetées de jaune et de bleu. Éclat adamantin parfois métal- 
li([ue. Poussière incolore. 
Propriétés opdiques. Uniaxe, négative («p). 
nir = 2,a354 Schrauf (D) 
np = 2,4939 
ng — np= 0,0393 
L’anatase n’est pas toujours uniaxe. On observe parfois, dans les 
lames parallèles à la base, des plages à deux axes peu écartés, dans 
lesquelles le plan des axes est parallèle à Tune ou l’autre des arêtes 
p 
Pléochroïsme. Le pléochroïsme est faible dans les plaques un peu 
épaisses ; on observe alors : 
ng = bleu pâle à jaune, 
np = bleu foncé ou orange. 
Composition chimique et essais pyrognostiques. Comme pour le 
rutile. 
a) Analyse de l’anatase de l'Oisans., par H. Rose. 
TiO 99,2b 
Fe“03 0,73 
100,00 
Altérations. L’anatase se rencontre parfois paramorphisée en rutile. 
